Polietilen asosida olingan materiallarning fizik mexanik xossalarini yaxshilash usullarini takomillashtirish

|
Polietilen asosida olingan materiallarning fizik mexanik xossalarini yaxshilash usullarini takomillashtirish
|
bet | 1/6 | Sana | 22.12.2023 | Hajmi | 248,33 Kb. | | #126914 |
Bog'liq HISOBOT 2yangi
Polietilen asosida olingan materiallarning fizik mexanik xossalarini yaxshilash usullarini takomillashtirish
MUNDARIJA
KIRISH
I.ADABIYOTLAR SHARHI
1.1. Respublikamizda polietilen xom-ashyolari ishlab chiqarishning holati
1.2. Polietilen ishlab chiqarish usullari
1.3. polietilenning xossalari va markalari
1.4. Polietilenda ishlatishga yaroqli tо‘ldiruvchilar
1.5. Polietilenning qо‘llanilish sohalari
I bob bо‘yicha xulosa
II. XOM ASHYOLAR TASNIFI VA TADQIQOT USULLARI
2.1. Dastlabki moddalar va ularning tavsifi
2.2. Polietilenning oquvchanlik kо‘rsatkichini aniqlash usullari
2.3. Termik barqarorlashgan polietilen kompozitsiyalarining termik destruksiyasini tadqiq qilish
II bob bо‘yicha xulosa
III. TAJRIBA-TADQIQOT QISMI
3.1. Termik barqarorlashtiruvchi moddalar (TBM)
3.2. Polietilen destruksiyasi va uni stabillash..............................................
3.3. Termik barqarorligi oshirilgan polietilenning fizik-mexanik xossalarini tadqiq qilish
3.4.Polietilenning yumshash haroratini aniqlash
3.5.Polietilenning suyuqlanish va qayta kristallanish haroratini aniqlash
3.6.Polietilenning IQ-spektrlarini tadqiq qilish
XULOSA
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RО‘YXATI
ILOVALAR
Polietilen granulalarining kimyoviy formulasi quyidagicha:
-(-CH2 – CH2-)-n
Somonomer sifatida buten-1 qо‘shib olinayotgan chiziqli polietilen 0,918 – 0,960 g/sm3 zichlikka ega. Suyuqlanamning oquvchanlik indeksi quyidagi oraliqda 0,2 – 120g/10 min bо‘ladi.
Molekula – massaviy taqsimlanishi esa juda tordan, juda keng taqsimlanishigacha о‘zgarishi mumkin. Kuchlanish eksponentasi esa 1,2 dan [ injektorli( bosim ostida quyish) shakllantirishda ishlatiladigan, yuqori darajali oquvchanlikka ega polimerlar uchun], to 2,0 (ekstruziya usulida shakllantiriladigan polimerlar uchun) gacha о‘zgaradi.
SCLAIRTECH texnologiyasi bо‘yicha ishlab chiqarilgan polietilenning molekula massasining (MW о‘rtacha og‘irlik bо‘yicha topilgan) maksimal qiymati 250.000 tashkil etadi. Mn ( (о‘rtacha raqamiy molekula massasi)ning maksimal qiymati 35.000 ni tashkil etadi. Odatda MW/ Mn nisbati qiymati 2,8 dan 17 gacha bо‘ladi.
Polietilenning asosiy kо‘rsatkichlari quyidagicha:
Zichligi d = 0,920-0,965 kg/cm3
Suyuqlanish indeksi MI = 0,2 – 120g/10min
Kuchlanish eksponentasi Sex = 1,2 – 2,0
Rangi - tiniq
Mahsulot tarkibidagi uchuvchan moddalar miqdori – (0,05%)500 rrm.
Polietilen – qalin qavatda oq, ingichka qavatda rangsiz va tiniq qattiq modda. Yonuvchi modda. Amorf fazasini juda past (-80oS ga yaqin) shishalanish harorati, polietilenga yuqori sovuqbardoshlikni ta’minlab beradi. Polietilenni yaxshi dielektrik xossalari juda kerakli bо‘lib, uni yuqori chastotali dielektrik sifatida ishlatish imkonini beradi. Harorat 190oS da polietilen suyuq xolga о‘tadi.
Polietilenning kimyoviy va fizik xususiyatlarga molekulyar zanjirning shakli va oralig'i ta'sir qiladigan zichlikning oshishi sezilarli darajada ta'sir qiladi. Past zichlikdagi materiallar yuqori-tarmoqli va keng oraliqli zanjirlarga ega, yuqori-zichlikdagi materiallar esa nisbatan tekis va bir-biriga yaqin joylashgan zanjirlarga ega.
Low{{0}}density polyethylene (0.926–0.9409 g/cm3) is soluble in organic solvents at temperatures higher than 200 degree F. It is insoluble at room temperature. High-density polyethylene (0.041–0.965 g/cm3) hidrofobik, gaz o'tkazuvchan va yuqori elektr qarshiligiga ega.
Past molekulyar og'irlikdagi polietilenlar mukammal elektr qarshilik va suvga va ko'pgina kimyoviy moddalarga qarshilik ko'rsatadi. O'rta molekulyar og'irlikdagi polimerlar parafin mumi bilan aralashadigan mumlar va molekulyar og'irligi 10 dan yuqori bo'lgan polietilen polimerlar, egiluvchan yoki qattiq bo'lgan tanish qattiq va kuchli qatronlardir. Katalizator va polimerizatsiya usullarini o'zgartirish orqali zichlik, kristallik, molekulyar og'irlik va polidisperslik kabi xususiyatlar keng diapazonlarda tartibga solinishi mumkin. Zichliklari taxminan 0.910 dan 0.925 g/sm3 gacha boʻlgan polimerlar past-zichlikdagi polietilenlar; zichligi 0,926 dan 0,940 g / sm gacha bo'lganlar3oʻrtacha{0}}zichlikdagi polietilenlar; va zichligi 0,941 dan 0,965 g/sm gacha bo'lganlar3va undan yuqori zichlikdagi polietilenlar-dir.
Kristallik yoki zichlik oshgani sayin, mahsulotlar odatda qattiqroq va kuchliroq bo'ladi va yuqori yumshatuvchi haroratga va suyuqlik va gazlarning kirib borishiga yuqori qarshilikka ega. Shu bilan birga, ular yirtilib ketish va atrof-muhit ta'sirining yorilishiga qarshilikning bir qismini yo'qotadilar.
Yuqori{0}}zichlikdagi PE (HDPE) kimyoviy jihatdan sof, g'ovakli plastik implant materiali bo'lib, u qo'llab-quvvatlovchi funktsiyalarni bajaradi. Material yaxshi to'qimalarning biologik moslashuviga ega va biriktiruvchi to'qimalarning qon tomirlari bilan o'sishiga imkon beradi. Material burun jarrohligida tez-tez qo'llaniladi.
Polietilen nurlanish (elektron nurlari, gamma yoki rentgen nurlanishi) yoki peroksidlar kabi erkin radikal katalizatorlar orqali oʻzaro{0}}bogʻlanishi mumkin.
Sigler-Natta katalizatorlari, polimerlar ishlab chiqarishning yangi o`ta muhim imkoniyati Sigler-Natta ilmiy izlanishlari natijasida yaratildi. Ular murakkab katalizatorlarni tekshirib, tanlab, ishlatib, monomerni katalizator bilan fazoda ma`lum holat va yo`nalishda koordinasiyalab, xoxlagan mikrostrukturali polimerlar olish uslubini ishlab chiqishdi. 1955 yilda nemis ximigi Karl Sigler А1(С2Н5)3+ТiС14 ishtirokida mayin sharoitda +50-80°С, 1МПа bosimda polietilen sintez qilish usulini yaratdi. Shu katalizatordan foydalanib italyan olimi D.Natta kristallanadigan polipropilen va polistirol oldi va ularning kristallanish sababini tushuntirgan holda "makromolekulalarning stereoregulyarligi" tushunchasini kiritdi. Polimer fani va sanoatdagi olamshumul ahamiyati uchun bu ishlar turkumini yuqori baholab Sigler va Natta kimyo bo`yicha Nobel mukofoti bilan taqdirlandilar. Sigler-Natta katalizatorlar ta'sirida polimer sintezi jarayonida juda murakkab, uning talaygina savol va jumboqlari hali juda aniq tushunarli emas.
|
| |